Wachstumserscheinungen des Kupfers, Silbers und Goldes. 
25 
Teil der Oberfläche war metallisch geblieben. Nach 4 Tagen 
waren deutliche Silberhärchen sichtbar, welche eine maximale Länge 
von \ cm anfwiesen. Nach weiteren 5 Tagen unter Steigerung 
der Temperatur auf 550° hatten sie sich bis auf 1 cm verlängert. 
Der Versuch wurde bei derselben Temperatur noch 6 Tage hin- 
durch fortgefiihrt, wodurch der Silberbart zwar dichter, aber kaum 
länger wurde. Da die wachsenden Härchen die Selenidkruste zum 
größten Teil von dem metallischen Silber abgehoben hatten, mußte 
der Versuch abgebrochen werden. Die Wanderung des 
metallischen Silbers vollzieht sich durch eine Kruste 
von S i 1 b e r s e 1 e n i d nicht anders als durch eine solche 
von Sulfid. 
.1. Versuche mit Gold und Selen. 
Das Goldselenid ist zwar weniger zersetzlich als das Sulfid, 
doch trat im Vakuum stets Kondensation von Selen ein. Das 
reine Gold war daher auch hier zum Versuch ungeeignet. Ein 
Glied einer goldenen, etwas silberhaltigen Uhrkette lieferte hin- 
gegen bei 500° eine dunkle Kruste, welche sich bei den Versuchs- 
temperaturen nicht merklich dissoziierte. Nach 3 tägigem Erhitzen 
auf 500° waren auf der dunklen Oberfläche gelbe, metallische 
Pünktchen erschienen, welche sich im Laufe eines Monats unter 
Steigerung der Temperatur auf 570° zu winzigen Goldwärzchen 
auswuchsen. Das Gold besitzt die Fähigkeit, langsam 
durch Silbe rselenid zu wandern. 
K. Versuche mit Kupfer und Tellur. 
Ein zusammengerolltes Kupferblech von 1 cm Höhe w urde im 
Vakuum mit etwas Tellur bei 475° erhitzt. Schon nach 1 Tage 
war das Tellur verbraucht, und es hatte sich an dem benachbarten 
Ende des Blechs eine schwarze, kristalline Wulst von Tellurkupfer 
gebildet; außer sein- kleinen Kristäilchen war ein 2 mm großes 
Täfelchen von hexagonalem Aussehen entstanden. Die ersten 
spärlichen Kupferhärchen wurden nach 4 Tagen sichtbar; nach 
1 Monat hatten sich unscheinbare, etwa o mm lange Löckchen 
gebildet. Das Kupfer besitzt die Fähigkeit, durch 
Tellurkupfer zu wandern. 
Silber und Tellur. 
Der Versuch mit Silber und Tellur wurde zwischen 510 und 
550° ausgeführt, und zwar gleichzeitig in demselben Ofen mit dem 
Selenversuch. Nach 1 ötägiger Versuchsdauer zeigte das Röhrchen 
reichliche Silberauswüchse. Ein zweiter mit Stückchen von künst- 
lichem Silber-Tellurid und Silberblech bei 550° angesetzter Ver- 
such lieferte schon nach 24 Stunden deutliche Silberhaare; nach 
